Brinell sertlik deneyi

brinell sertlik ölçeği, çapı bilinen çelik veya tungsten karbürden yapılmış bir bilyenin belirli bir yük ve süre ile malzeme yüzeyine bastırılarak malzeme yüzeyinde oluşan izin çapının ölçülmesine dayanan bir sertlik ölçme yöntemidir.

brinell sertlik deneyi 150 mpa'dan düşük çekme mukavemetine sahip malzemelere uygulanan ve malzeme sertlik deneylerinden biridir.  bilye, test numunesi ile yüzeye dik bir yönde temas ettirilir ve test kuvveti uygulanır. test kuvveti belirli bir bekleme süresi boyunca tutulur ve daha sonra çıkarılır. girintinin çapı birbirine dik en az iki yönde ölçülür. brinell sertlik değeri, çap ölçümlerinin ortalamasından elde edilir.

tarihçe 
1900 yılında i̇sveçli mühendis johan august brinell tarafından önerilen bu test, mühendislik ve metalurjide yaygın olarak kullanılan ve standartlaştırılmış ilk sertlik testidir. girintinin büyüklüğü ve test parçasına gelebilecek olası hasar, kullanışlılığını sınırlar. bununla birlikte, sertlik değerinin ikiye bölünmesiyle çelikler için ksi cinsinden yaklaşık nihai çekme dayanımını vermesi de yararlı bir özelliğe sahipti. bu özellik, rakip sertlik testlerine göre erken benimsenmesine katkıda bulunmuştur.

brinell sertlik deneyi 

tipik test, bir çelik bilye ile malzemenin yüzeyine 3000 kgf kuvvete maruz bırakılarak 10 mm (6,614 inç) çapında bir iz oluşturulur. daha yumuşak malzemeler için daha küçük bir kuvvet kullanılır; daha sert malzemeler için, çelik bilye yerine bir tungsten karbür top ikame edilir. i̇z çapı birbirine dik en az iki yönde ölçülür ve sertlik şu şekilde hesaplanır:

 bhn = brinell sertlik sayısı (kgf/mm2))
 p = kilogram kuvvet (kgf) cinsinden uygulanan yük
 d = bilye çapı (mm)
 d = iz çapı (mm)
brinell sertliği bazen megapaskal (mpa) ile hesaplanır; brinell sertlik sayısı, megapaskala (mpa) dönüştürmek için yerçekimi nedeniyle ivmelenme olan 9.80665 m / s2 ile çarpılır. bhn, nihai çekme mukavemetine (uts) dönüştürülebilir, ancak ilişki malzemeye bağlıdır ve bu nedenle ampirik olarak belirlenir. i̇lişki, meyer yasasından meyer'in indeksine (n) dayanmaktadır. meyer'in endeksi 2.2'den düşükse, nihai çekme mukavemetinin bhn'ye oranı 0.36'dır. meyer'in endeksi 2.2'den büyükse, oran artar.

bhn, en yaygın kullanılan test standartları (astm e10-14 ve iso 6506–1:2005) tarafından hbw (sertlikten (hardness) h, brinell'den b ve girinti, tungsten (wolfram) karbür malzemesinden w) olarak belirlenmiştir. eski standartlarda hb veya hbs, çelik indenterlerle yapılan ölçümleri ifade etmek için kullanılıyordu.

hbw, her iki standartta da si birimleri kullanılarak şu şekilde hesaplanır:

 f = uygulanan yük (newton)
 d = bilye çapı (mm)
 d = iz çapı (mm)

değer 

bir brinell sertlik numarası (bhn veya daha yaygın olarak hb) verilirken, numarayı elde etmek için kullanılan testin koşulları belirtilmelidir. testleri belirtmek için standart format, "hbw 10/3000" örneğinde görülebilir. "hbw", sertleştirilmiş bir çelik bilye anlamına gelen "hbs" yerine bir tungsten (wolfram) karbürün bilye ucunun kullanıldığı anlamına gelir. "10" milimetre cinsinden top çapıdır. "3000", kilogram cinsinden kuvvettir.

sertlik xxx hb yyd2 olarak da gösterilebilir. xxx, yy tipi bir malzemeye (alüminyum alaşımları için 5, bakır alaşımları için 10, çelikler için 30) uygulanan kuvvettir (kgf cinsinden). böylece tipik bir çelik sertliği şu şekilde yazılabilir: 250 hb 30d2. maksimum veya minimum olabilir.

standartlar
 uluslararası (iso) ve avrupa (cen) standartları
 
 
 
 
 abd standartları (astm international)

ayrıca bakınız 
 rockwell sertlik deneyi
 vickers sertlik deneyi
 knoop sertlik deneyi
 mohs sertlik ölçeği

kaynakça 

malzeme bilimi
metalurji
malzeme testleri
malzeme muayeneleri